290 
Dï KABL ZTMÁNYI 
An zehn Krystallen bestimmte ich die Brechungsindices durch Mes¬ 
sung des Winkels der minimalen Deviation (d) mit dem Fuess’ sehen 
Goniometer Modell Nr. II, als Signal gebrauchte ich den Websky’ sehen 
Spalt. Bei sechs Krystallen beziehen sich die Bestimmungen auf fünf 
verschiedene Wellenlängen, nämlich Li-, Na-, TI -Licht und auf die bei¬ 
den Linien des Wasserstoffspectrums H a und Hp; bei drei Krystallen auf 
Li-, Na- und TLLicht, endlich beim Krystall Nr. 13 nur auf Na- Licht. 
Zur Messung dienten die besten Flächen des Prismas m {lOÏO}, ausser¬ 
dem an zwei Krystallen (Nr. 1, 13) noch eine Prismenfläche und eine 
hintere Pyramidenfläche ; bei diesen letzteren benutzte ich zur Berech¬ 
nung von £ die bekannte Formel.* Die Besultate meiner Messungen sind 
in den Tabellen auf pag. 282 und 283 des ungarischen Textes zusammen¬ 
gestellt. Wie man sieht, ist ein kleiner Unterschied in der Lichtbrechung 
der einzelnen Krystalle ; die schwächste Lichtbrechung besitzt der grünlich, 
gelbe Krystall No. 13, die stärkste hingegen der gelbe Nr. 1. Auch di 
Stärke der Doppelbrechung ist bei den untersuchten Krystallen kaum 
verschieden, bei den angewendeten Lichtarten variiert dieselbe von 0*0034— 
0*0042. Wie man aus der Tabelle auf pag. 14 des ungarischen Textes 
sieht, so ist kein grosser Unterschied bezüglich der Dispersion, für beide 
Strahlen ist diese beinahe gleich stark. 
Noch an zwei Krystallen bestimmte ich die Brechungsexponenten 
und zwar bei ursprünglicher Färbung und nach der durch Erhitzen erfolg¬ 
ten vollkommenen Entfärbung. Der Krystall Nr. I hat eine sehr lichte 
grünlichgelbe Farbe ; der andere Nr. II war nicht gleichmässig gefärbt, 
benützt wurde die lebhaft grünlichgelbe Partie. 
In den entfärbten Krystallen war die Lichtabsorbtion für beide 
Strahlen geringer; die Intensität des ordentlichen und ausserordentlichen 
Strahles nicht mehr so bemerkbar verschieden als bei der ursprünglichen 
Färbung der Krystalle. Die Lichtbrechung beider Krystalle wurde nach 
dem Erhitzen schwächer (siehe pag. 286 des ungar. Textes) und zwar ist 
der Unterschied bei dem hellgefärbten sehr klein, bei den lebhafter ge¬ 
färbten schon grösser. Zu bemerken ist noch, dass in beiden Krystallen 
die Lichtbrechung nach der Entfärbung sozusagen vollkommen identisch 
wurde, der Unterschied ist nur 1—2 Einheiten der vierten Decimale. Die 
Mittelwerthe der Brechungsexponenten der zwei entfärbten Krystalle 
wären : 
CD 
£ 
CD - £ 
Li 
1*6339 
1 * 6303 
0*0036 
Na 
1*63735 
1*6337 
0*00365 
H 
! * 6405 
1*6368 
0*0037 
* Th. Liebisch, Physikalische Krystallographie. Leipzig 1891. p. 389. 
